Разделительная смазка для опалубки на основе рапсового масла

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ НА ОСНОВЕ

РАПСОВОГО МАСЛА Хамзин И.Р.

Хамзин Ильдар Расулевич - магистрант, специальность: химическая технология топлива и газа, Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по разработке разделительной смазки на основе рапсового и минерального масел, описана методика испытания.

Ключевые слова: опалубочные системы, разделительные смазки, адгезия, рапсовое и минеральные масла, экология, адгезия.

В настоящее время в строительстве наметилась тенденция к применению монолитных конструкций. Опалубка играет важную роль в монолитном домостроении. Она обеспечивают легкую распалубку и хорошее качество бетона, увеличивает срок службы опалубочных систем.

В качестве разделительных смазок применяются различные масла нефтяного и растительного происхождения. Использование растительных масел экологически безопасно.

Проведенный анализ литературы [2-6] показывает, что в качестве основы смазочной композиции используется растительное, минеральное масло, а также органические кислоты и спирты. В качестве добавок используются ингибиторы коррозии (амины), эмульгаторы и ПАВ.

Прилипание бетона к опалубке обусловлено адгезией. Роль смазки заключается в образовании тонкого слоя, не имеющего адгезии к бетону [2]. Одним из основных методов определения адгезионной прочности материалов является метод отрыва материала под действием внешней силы [5]. Оценку адгезионных свойств различных смазок для форм бетонных изделий производили с использованием анализатор текстуры марки ТА.ХТр1ш и программного комплекса компании StableMicroSystems.

Испытания проводили согласно методике [4], с тем отличием, что в качестве прибора для измерения силы отрыва опалубки от бетона использовали анализатор текстуры ТА.ХТр1ш.

Суть методики состоит в изготовлении бетонного изделия из стандартной песчано-цементной смеси (марки ПЦС М-150 по ГОСТ 28013-98) в металлической форме из сплава марки сталь 20 (ГОСТ 19903-74). Количественная оценка производится путем замера силы отрыва металлической формы от бетонного изделия, качественная -путем визуального осмотра поверхности металла и формы и присваивания категории поверхности по ГОСТ 13015.0-83.

Условия проведения эксперимента: время выдержки - 1 час; температура - 90°С, далее выдержка при комнатной температуре в течение суток. За показатель принято среднее арифметическое пяти параллельных испытаний, проводимых на пяти формах массой 100 г. В экспериментах использовали металлическую форму с различными способами обработки поверхности - шлифованием и полированием.

Представлены результаты исследований по разработке разделительной смазки на основе рапсового и минерального масел.

В качестве выходных данных представлены графики зависимости усилия, затрачиваемого на отделение крышки формы от бетонной поверхности, от времени (рис. 1-3).

Рис. 1. График зависимостей удельной силы отрыва металлической крышки образца №1 от времени

Рис. 2. График зависимости удельной силы отрыва металлической крышки образца № 2 от времени

Рис. 2. График зависимости удельной силы отрыва металлической крышки образца № 3 от времени

Полученные данные свидетельствуют о том, что рапсовое масло значительно лучше понижает силу отрыва опалубки от бетонной формы, чем минеральное масло.

Также по ГОСТ 13015.0-83 данная смазка не оставляет пятен на поверхности бетона, обеспечивает высокое качество поверхности, имеет категорию поверхности -класс А1, А2 (глянцевая поверхность, поверхность под окраску).

Рапсовое масло имеет значительные преимущества перед минеральными: 4-й класс опасности (малоопасные вещества) и повышенную биоразлагаемость, что значительно повышает безопасность ее использования. Поэтому ее можно рассматривать в качестве замены существующим на рынке смазкам на основе нефтяных масел.

Список литературы

1. Галышев А.Б., Бачинский В.Я., Полищук В.П. Железобетонные конструкции. Справочное пособие. Киев: Логос, 2001. 418 с.

2. Шатов А.Н. Смазки для форм и опалубки: правильный выбор для повышения конкурентоспособности в строительстве. / А.Н. Шатов // Информационный научно-технический журнал «Технологии бетонов», 2013. № 9. С. 12-15.

3. Пат. 2165353 Российская Федерация. Смазка для металлических форм / Илькова В.Ф., Зобнин В.И. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия; опубл. 20.04.2001.

4. Пат. 1239963 Российская Федерация. Смазка для пресс-формы / Чесноков А.А., Лапшина Л.Н. Куйбышевский филиал Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти; опубл. 15.12.1994.

5. Галиакбиров А.Р. Разработка разделительных смазок для форм бетонных изделий: автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.17.07 / А.Р. Галиакбиров. Уфимский гос. нефтяной ун-т. Уфа, 2011. 58 с.

6. Пат. 2435663 Российская Федерация. Разделительная смазка для металлических форм при изготовлении бетонных и железобетонных изделий / Галиакбиров А.Р. [и др.]. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»; опубл. 10.12.2011.

7. Галиакбиров А.Р., Рахимов М.Н., Баулин О.А. Разработка разделительной смазки для форм бетонных изделий // Башкирский химический журнал, 2010. № 2. С. 73-76.